452 
Mineralische Gemengtheile. 
bei 250° 10 Stunden lang mit Wasser erhitzt wurde, dem eine Spnr von Fluor- 
ammonium zugesetzt war; ohne letzteren Zusatz entsteht amorphes Eisenoxyd 
(N. Jahrb. f. Min. 1889. II. 63). 
Titan eisen scheint bis jetzt noch nicht künstlich dargestellt worden zu 
sein. — Eine Bildung von bis 1 mm grossen Kryställchen von Pseudobrookit 
als Sublimationsproduct auf den Chamottesteinen der Sulfatöfen in der Sodafabrik 
Hermania zu Schönebeck a. d. Elbe (zusammen mit Eisenglanz und Anhydrit) 
wurde von Doss ausführlich beschrieben (Z. f. Kryst. XX. 1892. 566). 
Spinclle. Oktaeder von Zinkspinell wurden von II. Ste. Claire-Deville dar- 
gestellt, indem er ein Gemenge von Fluoraluniinium und Fluorzink in der Weiss- 
gluth auf Borsäureanhydrid einwirken liess (Comptes rendns XLVl. 764). — 
Daubrde gewann Krystalle von Spinell durch Einwirkung von Chloraluminium 
auf glühende Magnesia. — Durch Zusammenschmelzen von Borsäure-Anhydrid 
mit Thonerde und Magnesia in der Weissgluth und Verdampfung der Borsäure 
stellte Ebelmen bis 4 mm grosse Krystalle von Spinell dar. — Sehr bemerkens- 
werth ist die Wahrnehmung von Hans Schulze und Stelzner, dass sich in der 
verglasten Thonmasse der zur Zinkdarstellung gebrauchten (bei diesem Process 
eine blaue Farbe gewinnenden) Muffeln unzählige scharfe mikroskopische Zink- 
spinell-Kryställchen bis zu 0,06 mm Axenlänge auszuscheiden pflegen; daneben 
entsteht auch Tridymit (N. Jahrb. f. Min. IS81. I. 120). — Die bei dem Blei- 
verhüttungsprocess auf der Muldener Hütte bei Freiberg i. S. entstehenden 
Fayalitschlacken enthalten nach Stelzner kleine Kryställchen von Zinkspinell 
eingesohlossen. Sonst sind Bildungen von Spinelliden auch bisweilen in geeig- 
neten künstlichen Schlacken beobachtet worden. — Hercynit gewinnt man nach 
Stan. Mennier, wenn Eisenspath mit Thonerde, Kryolith und Chloraluminium 
geschmolzen wird (Bull. soc. mindr. X. 1887. 190). Derselbe stellte auch Chromit 
dar durch Erhitzung von Chromoxyd und Eisenchlorür in einem mit Kryolith 
ausgefütterten Tiegel. 
Der Apatit ist durch mehrfache Methoden künstlich reproducirt worden, 
wobei man ihn allerdings aus einem Silicat-Schmelzfluss noch nicht krystallisirt 
erhalten hat: durch Manross vermittels Zusammenschmelzens von dreibasisch 
phosphorsaurem Natron mit einem (iberschuss von Fluorcalcium oder Chlor- 
calciiim ; eine gegenseitige Zersetzung der beiden Salze fand statt, es bildete sich 
phosphorsaurer Kalk als Apatit und Fluornatrium oder Chlornatrinm ; aus dem 
erkalteten Schmelzkuchen wurden die letzteren löslichen Salze mit Wasser aus- 
gelaugt, worauf die Apatite zurückblieben (Annal. d. Chem. u. Pharm. LXXXH. 
388); von Forchhammer, welcher Apatit bei der Glühhitze in Chlornatrium löste 
und in der erstarrten Schmelze nach Auslaugung des letzteren Salzes den efsteren 
krystallisirt erhielt (ebendas. XIV. 77); durch H. Ste. Claire-Deville und Caron, 
welche analog das Chlorcalcium als Lösungsmittel in der Schmelzhitze au- 
wandten; auf dem Wege der Sublimation durch Daubrde vermittels der Über- 
leitung von. Phosphorchlorid-Dämpfen über .\tzkalk in hoher Temperatur 
(Comptes rendns XXXII. 1851. 625); desgleichen von Debray durch Erhitzung 
